64 C. Doelter, 



geben war, ausgeführt. Es wurde durch 30 Minuten erhitzt, 

 unter Anwendung von 1000 Ampere, wobei eine im Rohre 

 befindliche kleine Menge von Magnesia usta zur Kugel ge- 

 schmolzen war; die Temperatur war daher auf mindestens 

 2200° gewesen, wohl viel höher. 



Das Resultat war ein ganz ähnliches wie bei dem vorigen 

 Versuche, die Diamantplatte war schwarz geworden; unter 

 dem Mikroskop kann man deutlich sehen, daß es nur ein feiner 

 schwarzer Anflug ist, besonders an den Rändern ist das 

 bemerkbar. Durch Abreißen wird der glänzende Diamant 

 sichtbar; eine Umwandlung ist nicht eingetreten. 



Dr. E. Dittler behandelte die Platte mit dem Stauden- 

 maier'schen Oxydationsgemenge und fand keine Graphit- 

 reaktion. Beim gelinden Glühen ver- 

 brannte der schwarze Anflug, es war 

 nur Kohle gewesen, die aber nicht 

 aus dem Diamant stammt, ebenso- 

 wenig wie in dem früheren Falle, 

 sondern entweder aus der Kohle, die 

 als Schutzmittel diente, oder aus dem 

 Kohlenrohr. Härte und Dichte des Dia- 

 Fig. 6. manten verblieben annähernd gleich 



(eine ganz genaue Untersuchung 

 auf die zweite Dezimale war nicht möglich); nach dem Glühen 

 war der Diamant glänzend wie zuvor, er war doppeltbrechend 

 geworden und zeigte Streifungssysteme wie Leucit (siehe 

 Fig. 6). 



3. Dieselbe Diamantplatte wurde nochmals, dieses Mal 

 zwischen zwei Platten von geglühter Magnesia (von den 

 Magnesiatiegeln der Berliner Porzellanmanufaktur stammend) 

 gelegt und zwischen zwei Graphitzylindern eingepreßt, doch 

 ohne direkte Berührung mit diesen. Der Versuch, bei dem 

 Temperaturen zwischen 1500 bis zirka 2400° herrschten, 

 dauerte 40 Minuten, Die Platte war wieder oberflächlich durch 

 Anflug geschwärzt. Dr. Dittler wies nach, daß sie schwerer 

 ist als Jodmethylen von 3-3 und daß nach kurzem Glühen 

 auf Platinblech der schwarze Anflug verschwunden war; es 

 war Kohle, die wie bei allen früheren derartigen Versuchen 



